为了提高反射镜电铸模芯寿命,本研究采用无电镀镍施以5μm、10μm及15μm镍磷镀层在反射器产品的纯镍电铸模芯上,通过OPTRONIC配光机检验镀层厚度对原模芯及所注射成型的塑料反射器的光学性能变化的影响,5μm厚度的Ni-P镀层,电铸模芯表面出现了白雾现象,降低表面光泽度,但对产品反射光学性能影响最低;研究200?C、300?C及400?C热处理后Ni-P镀层维氏硬度、耐磨特性及反光性能,发现镍磷镀层越厚,表面光泽度相对提升,借助激光观察反射光形呈现散射现象,且反射光学性能亦降低;Ni-P镀层明显提升纯镍基材的表面硬度及耐磨特性,且在热处理后,镀层表面硬度相对提高,其中400?C热处理后其硬度较未做热处理的Ni-P镀层提升了52％.扫描式电子显微镜(SEM)观察表面形态,发现在不同温度退火后,产生的Ni3P相,晶粒细化直接促成了硬度变化.并且以X光绕射仪(XRD)分析镀层在热处理前与不同温度热处理后的结晶结构,热处理前有非晶质结构,在200?C～400?C退火,则有明显的Ni及Ni3P的相.
无电镀 反射器 热处理 光学性能